der krystallisirten Körper durch die Wärme. 207 



Neigung der Seitenflächen : T. 14^ R. 116° 1 1' 46^" 



114 r, 116 15 28^ 



100^ „ „ 3' 41^" 

 80° „ r, 2' 46" 



Neigung der Endflächen : der Winkel wurde schärfer 



von 7°R. — 112° also für 105° um 7' 15" 



_ „ , _ 106 — — 99 — 6 45 



_ „ „ _ 130 _ _ 123 — 8 32^ 



— «,-,— 123 _ — 116 — 8 17^ 



_ „ „ _ 73 _ _ 66 — 4 15 



_„„_71 __64 — 4 25 



573° — 39' 30" 

 80° — 6' 29" 



Dasselbe Resultat der ungleichen Ausdehnung der drei Axen haben 

 mir alle Krystalle, die ich aus dieser KJasse untersucht habe, gegeben. 



Nachdem ich aus diesen Beobachtungen das Resultat erhalten habe, 

 dafs die Ausdehnung der Krystalle von den Axen derselben abhängig sei, 

 und dafs beim Kalkspath eine gröfsere Ausdehnung nach der kleineren Axe 

 statt finde, also nach der Richtung, in welcher die Atome sich am nächsten 

 liegen, habe ich zu bestimmen versucht, welchen Einflufs die relative Gröfse 

 der Axen auf die Ausdehnimg habe; ich habe dazu die Verbindungen der 

 Kohlensäure mit den drei isomorphen Basen, mit der Kalkerde, dem Eisen- 

 oxydul und der Talkerde gewählt. 



Kolilensaure Kalkerde und Eisenoxydul aus dem Pfitschthale ('): die 

 Neigung zweier Rhomboederflächen gegen einander beträgt bei 14° R. 

 107° 22' 32"; dieser Winkel mu'de schärfer 



(') Herr Magnus bat die Güte gehabt, dieses Mineral zu analysiren; er fand es 

 zusammengesetzt aus 



Koblensaurem Eisenoxydul 15,59 



Kohlensaurer Bittererde 82, 91 



Kühlensaurem Manganoxydul 1,19 



99,69 



